Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik 2020 Yogyakarta, 6 Oktober 2020 eISSN 2715-7814 ECOPRINT DYED BLANKET DENGAN PEWARNA ALAMI TINGI (Ceriops tagal) PADA VARIASI PRE-MORDAN DAN JENIS KAIN Ecoprint Dyed Blanket of Tingi (Ceriops Tagal) in Pre-Mordant Variations and Fabric Types Suryawati Ristiani, Irfa'ina Rohana Salma, Tika Sulistyaningsih Balai Besar Kerajinan dan Batik, Jl. Kusumanegara no 7. Yogyakarta Korenspondesi Penulis Email : Kata kunci: ecoprint, blanket, ceriops tagal, pre-mordan, kriya tekstil Keywords: ecoprint, blanket, ceriops tagal, pre-mordan, textile craft ABSTRAK Salah satu pengembangan teknik kriya tekstil adalah ecoprint. Ecoprint merupakan teknik pemindahan bentuk dan warna daun, bunga, dan pewarnaan alami dengan suhu tinggi pada kain. Penelitian ini menggunakan tingi (Ceriops tagal), 3 variasi pre-mordan tawas (K2Al2(SO4)2), symplocos, tanin- symplocos, dan 5 jenis kain (sutra T54, rayon-sutra, katun jepang, katun primissima, rayon-paris). Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan kualitas jejak ecoprint dengan teknik dyed blanket menggunakan pewarna ekstrak kulit kayu tingi dari hasil perlakuan variasi pre-mordan dan jenis kain. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dan dilengkapi dengan pengujian ketahanan luntur warna terhadap pencucian, gosokan, dan keringat. Pewarnaan tingi pada sutra T54 dan rayon- sutra menghasilkan warna cokelat pada latar kain dengan jejak bentuk daun/bunga tercetak bagus. Pada katun jepang, katun primissima dan rayon-paris menghasilkan warna cokelat pada latar dengan jejak motif daun/bunga tercetak cukup bagus. Sutra T54 dan rayon-sutra dengan pre-mordan tawas menghasilkan jejak bentuk daun/bunga lebih jelas dan tajam dibandingkan dengan hasil dengan pre- mordan symplocos. Hasil uji ketahanan luntur warna terhadap pencucian 40 ℃, gosokan dan keringat menghasilkan nilai 4 dan 4-5, kategori baik. Katun jepang, katun primissima dan rayon-paris dengan pre-mordan tanin-symplocos menghasilkan warna lebih gelap dan jejak motif daun/bunga tercetak lebih jelas dibandingkan dengan pre-mordan tawas. Hasil uji Ketahanan luntur warna terhadap pencucian 40 ℃, gosokan dan keringat menghasilkan nilai 4 dan 4-5, kategori baik. ABSTRACT One of the developments in textile craft techniques is ecoprint. Ecoprint is a technique of transferring the shape and color of leaves, flowers, and natural dyeding with high temperatures in fabrics. This study used Tingi (Ceriops tagal), 3 variations of pre-mordan alum (K2Al2(SO4)2), symplocos and tannin-symplocos, and 5 types of fabrics (T54 silk, rayon silk, Japanese cotton, primissima cotton, rayon-paris). The purpose of this study was to obtain a high color in pre-mordant variations in several types of fabrics using the ecoprint dyed blanket technique. The method used is descriptive qualitative, and is equipped with color fastness testing against washing, scrubbing, ada sweating. The high coloring of the T54 silk and the rayon silk creates a brown tint on the fabric background with the leaf/flower traces printed nicely. In Japanese cotton, primissima and rayon-paris cotton produces a brown tint on the background also with imprinted leaf/flower prints quite nicely. T54 silk and rayon silk with pre-mordant alum produce clearer and sharper leaf/flower traces compared to results with pre-mordan symplocos. Color fastness resistance to 40 ℃, wash, scrubbing and sweat was grades 4 B.03 | 1
Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik 2020 Yogyakarta, 6 Oktober 2020 eISSN 2715-7814 and 4-5, good category. Japanese cotton, primissima cotton and rayon-paris with pre-mordan tannin- symplocos produced darker colors and more clearly printed leaf/flower traces compared to pre- mordan alum. Color fastness resistance to 40 ℃, wash, scrubbing and sweat was grades 4 and 4-5, good category. B.03 | 2
Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik 2020 Yogyakarta, 6 Oktober 2020 eISSN 2715-7814 PENDAHULUAN Kesadaran masyarakat terhadap green product, berdampak terhadap penggunaan dan produksi pewarna alami yang lebih besar (Pujilestari, 2015). Salah satu produk pemanfaatan warna alam adalah ecoprint. Ecoprint merupakan salah satu teknik pewarnaan bahan alam dengan mentransfer warna dan bentuk (daun, bunga) pada media kain melalui kontak langsung dan menghasilkan motif (Pressinawangi, 2014). Bangsa Indonesia dianugrahi Tuhan dengan beragam tanaman yang merupakan bahan utama ecoprint, masyarakatnya juga terkenal mempunyai talenta seni yang tinggi. Kekayaan alam dan kemampuan seni tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan membuat produk yang bernilai jual (Yoga & Eskak, 2015). Teknik ecoprint bermacam-macam, salah satunya adalah ecoprint dyed blanket. Teknik ini lebih mengutamakan bentuk detail warna dan serat daun, dengan penambahan pewarna alami pada latar kain. Proses pembuatan ecoprint secara umum terdiri dari tiga tahapan yaitu : treatment bahan (kain dan daun/bunga), proses pencetakan motif (pounding, boiling, atau steaming), dan fiksasi (Chasanah, 2017). Hasil pencetakan ecoprint ini sangat bervariasi sesuai dengan jenis tanaman, bagian tanaman yang digunakan, waktu pengolahan, tingkat pH, kualitas air, metode pengolahan, jenis serat (selulosa, sintetis atau protein) dan lainnya (Lestari, 2017). Bahan baku kain yang digunakan dalam pembuatan ecoprint adalah berasal dari serat alami selulosa (katun, rami) atau protein (sutra, wol). Beberapa jenis katun yaitu primissima, prima, paris, rayon ataupun kombinasinya, dan jenis sutra T54, T56 ataupun kombinasi sutra rayon adalah bahan baku kain yang banyak digunakan untuk ecoprint. Kain berprotein tinggi yang diperoleh dari bagian hewan memiliki daya serap dan ikat terhadap warna alam lebih baik dibandingkan serat kapas (Sulianthini, 2016). Sebelum tahap pewarnaan, kain diproses pre-mordan lebih dahulu. Tahap ini akan menentukan kualitas pewarnaan alami dan transfer motif, bentuk maupun warna daun/bunga pada hasil ecoprint. Pre-mordan merupakan proses pemberian donor garam logam/garam mineral dengan melarutkannya ke dalam air. Proses ini berperan penting dalam menghasilkan celupan yang lebih tahan terhadap pencucian dan sinar matahari, meningkatkan intensitas, dan memberi arah warna. Pre-mordan dilakukan agar warna tekstil yang dihasilkan tidak mudah luntur dan cemerlang (Kurniasari & Maharani, 2015). Pre- mordan yang umum dilakukan menggunakan tawas (K2Al2(SO4)2) (Murwati, 2015). Pre- mordan tawas tidak mempengaruhi arah warna yang dihasilkan. Sumber tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan pre-mordan lainnya yaitu symplocos. Berasal dari tanaman loba (Symplocos sp), merupakan tanaman endemik di Flores dan Sumba, Nusa Tenggara Timur. Loba dapat digunakan sebagai penguat warna alami karena mempunyai kandungan logam aluminium (Al) dan besi (Fe) yang tinggi. Kandungan ini banyak dijumpai pada daun, kulit kayu dan akar (Priyo, 2016). Kandungan logam Aluminium pada daun loba lebih tinggi dibanding dengan bagian tanaman lainnya. B.03 | 3
Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik 2020 Yogyakarta, 6 Oktober 2020 eISSN 2715-7814 Daun yang gugur atau berwarna kuning menunjukkan kandungan alumuniumnya sudah maksimal. Daun loba yang gugur secara alami memiliki sifat penguat (mordan) lebih tinggi dibandingkan dengan daun yang masih menempel. Daun loba yang telah dijemur kering kemudian dijadikan serbuk dan siap untuk digunakan. Symplocos mampu mengikat warna pada kain katun sehingga mengurangi kelunturan kain dan meningkatkan intensitas warna (Hadi & Pamungkas, 2012). Symplocos juga dapat digunakan sebagai penguat warna yang dicampurkan dalam bahan pewarna alami pada teknik ecoprint. Kain yang telah di pre- mordan symplocos berwarna kuning terang. Selain tawas dan symplocos, tanin juga merupakan bahan pre-mordan dalam ecoprint. Tanin adalah senyawa astringent yang memlilik rasa pahit dari gugus polifenolnya yang dapat mengikat dan mengendapkan atau menyusutkan protein (Haffida & Fahmi Dinar Rahadhian, 2017). Tanin digunakan untuk membantu dalam proses pre-mordan terutama pada cellulose fabric/kain serat tumbuhan karena tawas symplocos tidak menyatu pada kain cellulose sebagus pada protein (Kurnia, 2019). Tanin untuk bahan mordan perlu dikombinasikan dengan bahan logam tertentu. Tanin terkondensasi memberikan kekuatan warna menjadi tidak luntur (Marnoto et al., 2012). Oak galls adalah tanin yang tidak berwarna, sedangkan Myrobalan, delima, teh adalah tanin berwarna (Kurnia, 2019). Penelitian Ini menggunakan tanin oak galls yang sudah berbentuk serbuk. Indonesia sangat kaya sumber warna alam antara lain gambir (Pujilestari & Salma, 2017), secang (Lestari et al., 2018), tegeran (Atika & Salma, 2017), dan lain sebagainya. Namun dalam penelitian ini jenis warna yang digunakan adalah tingi (Ceriops tagal) karena bahannya mudah didapatkan. Pohon tingi termasuk familia Rhizoporaceae, merupakan tumbuhan mangrove yang banyak terdapat di Indonesia. Bagian tumbuhan tingi yang mengandung tannin dengan arah warna coklat terdapat pada kayu, kulit kayu, buah, dan akar (Pujilestari, 2017). Daun sebagai komponen utama dalam mencetak motif pada proses ecoprint. Tidak semua jenis daun dapat menghasilkan jejak motif dan warna dengan sendirinya pada proses ecoprint. Berdasarkan pengalaman dari uji coba dari penulis, beberapa jenis daun dengan tanin cukup tinggi mudah mengeluarkan warna. Beberapa jenis daun lain memerlukan perlakuan tertentu untuk dapat menghasilkan jejak motif dan warna. Treatment daun dilakukan sebelum diproses ecoprint untuk membantu keluarnya warna dengan cara daun direndam dalam larutan tertentu. Larutan yang digunakan untuk merendam daun antara lain larutan tunjung (FeSO4), larutan cuka (CH3COOH), dan larutan tawas (K2 Al2(SO4)2) dengan takaran tertentu. Masing-masing jenis larutan tersebut akan memberikan nuansa warna yang berbeda (Ristiani & Isnaini, 2019). Penelitian ini bertujuan menghasilkan kualitas jejak teknik ecoprint dyed blanket pewarnaan ekstrak kulit kayu tingi dari hasil perlakuan variasi pre-mordan dan jenis kain. Uji ketahanan luntur warna diperlukan karena senyawa-senyawa pembawa warna alami mempunyai ketahanan tertentu (Pujilestari & Salma, 2017). Ketahan luntur merupakan salah B.03 | 4
Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik 2020 Yogyakarta, 6 Oktober 2020 eISSN 2715-7814 satu syarat pokok suatu produk hasil proses pewarnaan sebelum dipasarkan (Sukaya et al., 2018). METODOLOGI PENELITIAN Metode penelitian ini eksperimental dengan analisis desktriptif kualitatif dan kuantitatif. Variasi eksperiment yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan 3 variasi pre-mordan tawas (K2Al2(SO4)2), symplocos dan tanin-symplocos, dan 5 variasi jenis kain (sutra T54, rayon-sutra, katun jepang, katun primissima, rayon-paris). Analisis kualitatif pada penelitina ini dari hasil uji visual dan analisis kuantitatif atas hasil uji laboratorium dengan metode pengujain mengacu pada SNI ISO 105-C 06:2010, SNI ISO 105-A02:2010, SNI ISO 105- A03:2010, SNI ISO 105-X12:2012, SNI ISO 105-E04:2015. Teknik ecoprint yang digunakan pada penelitian ini adalah ecoprint dyed blanket dengan cara dikukus dengan beberapa variasi pre-mordan. Dyed blanket ecoprint merupakan salah satu teknik ecoprint yang warna dasar kain diperoleh dengan cara mencelup kain blanket (selimut) ke dalam zat warna alam. Kain blanket tersebut akan mentransfer warna ke kain utama pada saat proses pengukusan (Ristiani, 2019). Penelitian ini menggunakan 3 variasi pre-mordan kain yaitu pre-mordan tawas (K2 Al2(SO4)2), pre- mordan symplocos dan pre-mordan tanin-symplocos. Kain sutra T54 dan rayon-sutra menggunakan pre-mordan tawas (K2 Al2(SO4)2) dan pre-mordan symplocos. Sedangkan kain katun Jepang, katun primissima, rayon-paris menggunakan variasi pre-mordan tawas (K2 Al2(SO4)2) dan pre-mordan tanin-symplocos. Kain blanket menggunakan rayon-paris pre- mordan tawas (K2 Al2(SO4)2). Perlakuan daun tanpa rendam dan rendam larutan tunjung (FeSO4). Bunga tanpa perlakuan. Bahan dan alat Bahan yang digunakan yaitu kain (sutra T54, rayon-sutra, katun jepang, katun primissima, rayon-paris), daun lanang (Oroxylum indicum), daun jenitri (Elaeocarpus ganitrus), daun jarak pagar (Jatropha curcas), daun jarak wulung(Jatropha gossypifolia L), daun kelengkeng (Dimocarpus longan), daun kersen (Muntingia calabura), daun pepaya jepang (Cnidoscolus aconitifolius, daun aster (Aster alpinus), daun mangsi (Phyllanthus reticulatus), bunga aster ungu (Aster alpinus), kulit kayu tingi, serbuk daun symplocos, serbuk tanin oak galls, plastik PE, tali rafia, tawas (K2 Al2(SO4)2), soda abu (Na2CO3), tunjung (Fe2SO4), dan cream of tar-tar. Satu set kompor gas, alat kukus, ember, baki, kain lap, gunting, palu kayu, timbangan digital gelas ukur, dan literan. B.03 | 5
Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik 2020 Yogyakarta, 6 Oktober 2020 eISSN 2715-7814 Prosedur Kerja 1. Ekstrak pewarna alam: 1 kg tingi direndam dengan 7 liter air selama 18 jam, kemudian direbus sampai mendidih. Setelah mendidih api dikecilkan dan direbus selama 1 jam, dibiarkan dingin, selanjutnya ekstrak warna disaring. 2. Scouring yaitu pencucian kain dengan detergent murni tanpa pemutih untuk membersihkan kain dari kanji, minyak dan kotoran lainnya. Scouring kain katun: 20 gram TRO dilarutkan dengan 10 liter air hangat 60℃, untuk merendam kain selama 30 menit, kemudian dibilas dengan air bersih dan ditiriskan. Scouring kain sutra dan rayon-sutra: 20 ml cairan lerak dilarutkan dalam 10 liter air hangat 60℃ untuk merendam kain selama 1 jam kemudian dibilas dengan air bersih dan ditiriskan. 3. Pre-mordan tawas kain katun dan rayon-paris: tawas 14 g/l dan soda abu 6 g/l dipanaskan suhu 80℃ sampai larut. Kain dimasukkan, direbus selama 1 jam, dibiarkan terendam selama 3 x 24 jam, kemudian dibilas dan ditiriskan. Pre-mordan sutra T54 dan rayon-sutra: tawas 14 g/l dan cream of tar-tar 6 g/l, dilarutkan pada suhu 60℃, kain dimasukkan, direbus selama 1 jam. Selanjutnya kain direndam 1 x 24 jam, dibilas dan dikeringkan. Pre-mordan tanin-symplocos kain katun dan rayon-paris: tanin 10% berat kain, dilarutkan dengan air secukupnya dan dipanaskan hingga suhu 60℃. Kain dimasukkan, direbus selama 1 jam. Kain dipindahkan ke dalam ember, didiamkan selama 12 jam, kemudian dibilas. Symplocos 50% berat kain, direbus dengan air secukupnya sampai mendidih. Kain dimasukkan pada suhu 60℃ dan direbus selama 30 menit. Setelah dingin dibilas air hangat, dan dianginkan sampai kering. Pre-mordan symplocos kain sutra T 54 dan rayon-sutra: symplocos 50% dari berat kain, direbus selama 1 jam. Kain dimasukkan pada suhu 60℃, direbus selama 30 menit. Setelah dingin, kain dibilas air hangat, dianginkan sampai kering (Goodman, Michele Garcia, & William Ingram, 2013). 4. Treatment daun dan bunga. Daun lanang, daun jenitri dan bunga aster tanpa perlakuan. Daun lainnya seperti daun kelengkeng, daun aster, daun jarak pagar, daun jarak wulung, dan daun pepaya jepang direndam dalam air hangat 60℃ selama 30 menit, selanjutnya direndam larutan tunjung 3 g/l selama 30 menit, ditiriskan dan dikeringkan dengan kain lap. 5. Proses pencetakan motif daun/bunga pada kain: (1) Plastik PE dibentangkan di atas bidang datar/lantai. (2) Mordan-in: kain utama dicelup dalam larutan tawas 14 gram/liter selama 10 menit, diperas, dibentangkan di atas plastik PE. (3) Daun/bunga ditata di atas kain, dengan posisi daun menghadap ke atas. (4) Kain blanket dicelup dalam ekstrak pewarna tingi selama 1 jam, diperas, dibentangkan di atas daun. (5) Plastik PE dibentangkan di atas kain blanket. (6) Kain ditekan-tekan untuk menghilangkan udara yang terjebak di atara kain dan plastik. (7) Kain digulung padat. (8) Gulungan diikat dengan tali rafia. (9) Gulungan dikukus selama 2 jam. (10) Setelah 2 jam, kain diangkat. B.03 | 6
Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik 2020 Yogyakarta, 6 Oktober 2020 eISSN 2715-7814 (11) Setelah dingin, gulungan dibuka, sisa-sisa daun dibersihkan, kain diangin-anginkan selama 7 hari. 6. Fiksasi Fiksasi dilakukan setelah 7 hari kain kering. Kain ecoprint direndam dalam larutan tawas 14 gr/liter selama 5-10 menit, selanjutnya dicuci dengan air bersih, dianginkan sampai kering. HASIL DAN PEMBAHASAN Ecoprint dyed blanket dengan pewarna tingi pada kain sutra dan rayon sutra Tabel 1. Hasil ecoprint dyed blanket dengan pewarna tingi pada kain sutra dan rayon-sutra Pre-mordan Tawas Symplocos Jenis Kain 6A 6B Sutra T54 7A 7B Rayon-sutra Analisis visual ecoprint dyed blanket dengan pewarna tingi pada kain sutra dan rayon sutra Berdasarkan Tabel 1, hasil pengamatan visual yang dilakukan oleh tim kegiatan, dapat dijelaskan bahwa ecoprint dyed blanket dengan pewarna alam tingi pada kain sutra T54 dan rayon-sutra, menghasilkan warna cokelat pada latar kain, dan jejak motif daun/bunga tercetak bagus. Daun jenitri menghasilkan jejak motif daun berwarna cokelat keemasan. Daun aster, kersen, jarak wulung, jarak pagar, kelengkeng, mangsi menghasilkan jejak motif daun berwarna hijau muda. Daun lanang menghasilkan jejak motif daun berwarna kuning B.03 | 7
Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik 2020 Yogyakarta, 6 Oktober 2020 eISSN 2715-7814 kunyit. Daun pepaya jepang menghasilkan jejak motif daun berwarna putih. Bunga aster menghasilkan jejak motif bunga berwarna hijau tua pada mahkota bunga, dan kuning pada bagian putik bunga. Jejak motif daun/bunga yang dihasilkan pada kain sutra T54 lebih jelas dan tajam dibandingkan dengan jejak motif dan daun yang tercetak di kain rayon-sutra. Hal ini disebabkan karena kain sutra T54 merupakan jenis kain sutra murni dari serat protein. Kain rayon-sutra merupakan jenis kain dari serat campuran. Hasil pada sutra T54 pre-mordan tawas, jejak motif/bunga tercetak lebih jelas dan tajam dibandingkan dengan hasil pada sutra T54 pre-mordan symplocos. Kandungan alumunium dari symplocos yang terikat pada kain mampu mengikat warna dengan baik. Tetapi hasil pada kain pre-mordan symplocos secara visual terlihat lebih gelap. Hal ini disebabkan karena symplocos memberi warna kuning muda pada saat proses pre-mordan, sehingga kain yang dipre-mordan symplocos menjadi berwarna kuning muda. Sedangkan kain yang dipre- mordan tawas, tetap berwarna putih. Perbedaan warna dasar kain sebelum proses cetak daun, meyebabkan ketajaman warna yang tercetak pada kain juga berbeda, sehingga kain yang dimordan tawas (berwarna putih) menghasilkan warna lebih tajam dibandingkan dengan kain yang dimordan symplocos (berwarna kuning). Hasil pada kain rayon-sutra pre- mordan tawas, jejak motif daun/bunga tercetak lebih jelas dan tajam dibandingkan dengan hasil pada rayon-sutra pre-mordan symplocos, tetapi hasil pada kain pre-mordan symplocos secara visual terlihat lebih gelap. Jadi secara visual, ecoprint dyed blanket dengan pewarna tingi pada sutra T54 dan rayon-sutra hasilnya bagus, jejak motif daun/bunga tercetak jelas. Hasil ecoprint pada kain sutra T54 dan rayon-sutra pre-mordan tawas, lebih tajam dibandingkan dengan hasil pada kain sutra T54 dan rayon-sutra pre-mordan symplocos. Kain sutra memiliki sifat higroskopis dengan kekuatan tarik dan daya serap yang baik (Sulianthini, 2016). Sifat tersebut merupakan faktor utama dalam proses pewarnaan alam, sehingga sangat mambantu untuk penyerapan zat warna. Hasil paling bagus intensitas warna dan jejak motif daun/bunga ecoprint dyed blanket dengan pewarna alam Tingi pada kain sutra T54 dan kain rayon-sutra, yaitu pada kain sutra T54 pre-mordan tawas. Hasil dan pembahasan uji ketahanan luntur warna ecoprint dyed blanket pewarna tingi pada kain sutra dan rayon-sutra Tabel 2 menunjukkan hasil uji ketahanan luntur warna kain terhadap pencucian 40℃, gosokan dan keringat pada kain sutra T54 pre-mordan tawas dan pre-mordan symplocos, menghasilkan nilai 4 dan 4-5, kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa kain ecoprint dyed blanket dengan pewarna tingi pada kain sutra T54 mempunyai ketahanan luntur warna (terhadap pencucian, gosokan, keringat) yang baik, sehingga layak sebagai bahan sandang. B.03 | 8
Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik 2020 Yogyakarta, 6 Oktober 2020 eISSN 2715-7814 Tabel 2. Hasil uji ketahanan luntur warna ecoprint dyed blanket tingi pada kain sutra dan rayon-sutra No Jenis uji Hasil Uji 6A 6B 7A 7B Sutra T54, Sutra T54, Rayon-sutra, Rayon-sutra, Tawas Symplocos Tawas Symplocos 1 Ketahanan luntur warna terhadap pencucian 400C Nilai perubahan warna 4 4 3-4 3-4 Nilai penodaan warna
Asetat 4
Kapas 4
Poliamida 4
Poliester 4
Akrilat 4-5 4-5 4-5 4-5 Wool 4-5 4-5 4-5 4-5 2 Ketahanan luntur warna terhadap gosokan Nilai penodaan warna
Kapas kering 4
Kapas basah 4-5 4 3-4 3-4 3 Ketahanan luntur warna terhadap keringat a. Asam Nilai perubahan warna 4-5 4-5 4-5 4-5 Nilai penodaan warna
Asetat 4
Kapas 4
Poliamida 4
Poliester 4
Akrilat 4-5 4-5 4-5 4-5 Wool 4-5 4-5 4-5 4-5 b. Basa Nilai perubahan warna 4-5 4-5 4-5 4-5 Nilai penodaan warna
Asetat 4
Kapas 4
Poliamida 4
Poliester 4
Akrilat 4-5 4-5 4-5 4-5 Wool 4-5 4-5 4-5 4-5 Keterangan : 5 = Baik sekali, 4-5 = Baik, 4 = Baik, 3-4 = Cukup baik, 3 = Cukup, 2-3 = Kurang, 2 = Kurang, 1-2 = Jelek, 1 = Jelek Hasil uji ketahanan luntur warna terhadap pencucian 40℃, gosokan dan keringat pada kain rayon-sutra pre-mordan tawas dan pre-mordan symplocos menghasilkan nilai 4 dan 4- 5, kategori baik telihat seperti pada tabel 2. Hal ini menunjukkan bahwa kain ecoprint dyed B.03 | 9
Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik 2020 Yogyakarta, 6 Oktober 2020 eISSN 2715-7814 blanket dengan pewarna tingi pada kain rayon-sutra mempunyai ketahanan luntur warna yang baik, sehingga layak untuk bahan sandang. Hasil uji ketahanan luntur warna terhadap pencucian 400C dan gosokan kain rayon-sutra pre-mordan tawas dan pre-mordan symplocos menghasilkan nilai 3-4, kategori cukup baik. Ecoprint dyed blanket dengan pewarna tingi pada kain katun dan rayon-paris Tabel 3. Hasil ecoprint dyed blanket dengan pewarna tingi pada kain katun dan rayon-paris Pre Mordan Tawas Tanin-Symplocos Jenis Kain 8A 8B Katun Jepang 9A 9B Katun Primissima 10 A 10 B Rayon-paris B.03 | 10
Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik 2020 Yogyakarta, 6 Oktober 2020 eISSN 2715-7814 Analisis visual ecoprint dyed blanket dengan pewarna tingi pada kain katun dan rayon- paris Berdasarkan Tabel 1, ecoprint dyed blanket dengan pewarna tingi pada katun jepang, katun primissima dan rayon-paris menghasilkan warna cokelat pada latar kain. Kain dengan pre-mordan tanin-symplocos pada ketiga jenis kain, menghasilkan arah warna lebih gelap dan jejak daun/bunga tercetak lebih jelas dibandingkan dengan kain pre-mordan tawas. Tanin yang sudah terserap pada kain, mampu mengikat logam alumunium yang terkandung pada symplocos. Kandungan alumunium pada symplocos yang terikat pada kain mampu mengikat warna sehingga mengurangi kelunturan kain dan meningkatkan intensitas warna dan jejak daun yang tercetak. Sifat tanin sebagai pengkhelat logam senyawa fenol yang secara biologis dapat berperan sebagai khelat logam. Proses pengkhelatan akan terjadi sesuai pola subtitusi dan pH senyawa phenolik itu sendiri. Karena itulah tanin terhidrolisis memiliki potensial untuk menjadi pengkhelat logam (Sarda, Asmalia, & Azima, 2013). Kandungan Alumunium pada symplocos yang terikat pada pada kain mampu mengikat warna sehingga mengurangi kelunturan kain dan meningkatkan intensitas warna dan jejak motif daun yang tercetak. Symplocos sendiri membawa warna kuning muda, sehingga secara visual, kain yang dipremordan tanin-symplocos berwarna kuning muda. Kain dengan premordan tawas berwarna putih. Perbedaan warna dasar kain sebelum proses cetak daun juga berpengaruhi hasil cetak motif daun/bunga, sehingga hasil ecoprint pada kain dengan pre-mordan tanin-symplocos cenderung lebih gelap dibandingkan dengan hasil pada kain pre-mordan tawas. Secara visual ecoprint pada kain katun jepang, jejak daun/bunga tercetak jelas, tetapi tidak semua jenis daun mengeluarkan warna. Daun jarak pagar dan daun aster menghasilkan jejak warna putih. Daun kersen dan kelengkeng menghasilkan jejak warna hijau muda. Daun jenitri menghasilkan jejak warna cokelat kekuningan. Daun lanang menghasilkan jejak warna kuning kunyit. Bunga aster menghasilkan jejak motif bunga berwarna hijau tua pada mahkota bunga, dan kuning pada bagian putik bunga. Hasil ecoprint pada katun primissima: jejak daun/bunga tercetak jelas, tetapi tidak semua jenis daun mengeluarkan warna. Daun jarak pagar dan daun aster menghasilkan jejak warna putih. Daun kersen, kelengkeng, dan jarak wulung menghasilkan jejak warna hijau muda. Daun jenitri menghasilkan jejak warna cokelat kekuningan. Daun lanang menghasilkan jejak warna kuning kunyit. Bunga aster menghasilkan jejak motif bunga berwarna hijau tua pada mahkota bunga, dan kuning pada bagian putik bunga. Hasil pengamatan visual ecoprint pada kain rayon-paris, jejak daun/bunga tercetak jelas, tetapi tidak semua jenis daun mengeluarkan warna. Jejak motif daun Jarak pagar menghasilkan jejak warna putih. Daun kersen, kelengkeng, jarak wulung, aster menghasilkan jejak warna hijau muda. Daun jenitri menghasilkan jejak warna cokelat keemasan. Daun lanang menghasilkan jejak warna kuning kunyit. Bunga aster menghasilkan jejak motif bunga berwarna hijau tua pada mahkota bunga, dan kuning pada bagian putik bunga. Hasil paling B.03 | 11
Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik 2020 Yogyakarta, 6 Oktober 2020 eISSN 2715-7814 bagus intensitas warna dan jejak motif daun/bunga ecoprint dyed blanket dengan pewarna alam tingi pada kain katun jepang, mori primissima dan rayon-paris yaitu pada kain rayon- paris pre-mordan tanin-symplocos. Ketahanan luntur warna ecoprint dyed blanket pewarna tingi pada kain katun dan rayon-paris Tabel 4. Hasil uji ketahanan luntur warna ecoprint dyed blanket tingi pada kain katun dan rayon- paris No Jenis uji Hasil Uji 8A Katun- jepang, Tawas 8B Katun-jepang, Tanin- Symplocos 9A Katun primissima, Tawas 9B Katun primissima, Tanin- Symplocos 10A Rayon- paris, tawas 10B Rayon-paris, Tanin- Symplocos 1 Ketahanan luntur warna terhadap pencucian 400C Nilai perubahan warna 4 3-4 4 4 4 4 Nilai penodaan warna
Asetat 4
Kapas 4
Poliamida 4
Poliester 4
Akrilat 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 Wool 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 2 Ketahanan luntur warna terhadap gosokan Nilai penodaan warna
Kapas kering 4
Kapas basah 4 4 3-4 4 4 4 3 Ketahanan luntur warna terhadap keringat a. Asam Nilai perubahan warna 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 Nilai penodaan warna
Asetat 4
Kapas 4
Poliamida 4
Poliester 4
Akrilat 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 Wool 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 b. Basa Nilai perubahan warna 4-5 4 4-5 4-5 4-5 4-5 Nilai penodaan warna
Asetat 4
Kapas 4
Poliamida 4
Poliester 4
Akrilat 4
5 Wool
5 Keterangan :
B.03 | 12
Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik 2020 Yogyakarta, 6 Oktober 2020 eISSN 2715-7814 5 = Baik sekali, 4-5 = Baik, 4 = Baik, 3-4 = Cukup baik, 3 = Cukup, 2-3 = Kurang, 2 = Kurang, 1-2 = Jelek, 1 = Jelek Tabel 4 dapat dilihat bahwa ketahanan luntur warna terhadap pencucian 40℃, gosokan dan keringat pada kain katun jepang, katun primissima, rayon-paris pre-mordan tawas dan pre-mordan tanin-symplocos, menghasilkan nilai 4 dan 4-5, kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa produk tersebut layak sebagai bahan sandang. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Ecoprint dyed blanket dengan pewarna tingi pada kain sutra T54 dan rayon-sutra, menghasilkan warna cokelat pada latar kain, dan jejak daun/bunga tercetak bagus. Kain dengan pre-mordan tawas menghasilkan warna lebih terang dibandingkan dengan hasil pada kain sutra T54 dan rayon-sutra pre-mordan symplocos. Hasil paling bagus intensitas warnanya adalah pada kain sutra T54 dan kain rayon-sutra, yaitu pada kain sutra T54 pre- mordan tawas. Hasil uji ketahanan luntur warna terhadap pencucian 40℃, gosokan dan keringat pada kain sutra (T54 dan rayon-sutra) pre-mordan tawas dan pre-mordan symplocos menghasilkan nilai 4 dan 4-5, kategori baik. Kain katun jepang, katun primissima dan rayon-paris menghasilkan warna cokelat pada latar kain. Kain dengan pre-mordan tanin-symplocos menghasilkan arah warna lebih gelap dan jejak motif daun/bunga tercetak lebih jelas dibandingkan dengan hasil pada kain pre-mordan tawas. Hasil paling bagus intensitas warna dan jejak motif daun/bunga kain katun jepang, katun primissima dan rayon-paris yaitu hasil pada kain rayon-paris pre- mordan tanin-symplocos. Hasil uji ketahanan luntur warna terhadap pencucian 40℃, gosokan dan keringat pada kain katun jepang, katun primissima, rayon-paris pre-mordan tawas dan pre-mordan tanin-symplocos menghasilkan nilai 4 dan 4-5, kategori baik. Saran Penelitian ini perlu dikembangkan lagi pada berbagai perlakuan proses dan berbagai jenis daun dan bunga dari tanaman lainnya guna mendapatkan produk ecoprint yang lebih variatif lagi. KONTRIBUSI PENULIS Kontributor utama pada penelitian ini yaitu Suryawati Ristiani, sedangkan kontributor anggota yaitu Irfa'ina Rohana Salma dan Tika Sulistyaningsih. UCAPAN TERIMA KASIH Terimakasih kepada Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) yang telah menfasilitasi penelitian ini, Seksi Pengujian BBKB, serta pihak-pihak yang telah membantu kegiatan ini. B.03 | 13
Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik 2020 Yogyakarta, 6 Oktober 2020 eISSN 2715-7814 DAFTAR PUSTAKA Atika, V, & Salma, I. R. . (2017). Kualitas Pewarnaan Ekstrak Kayu Tegeran (Cudrania Javanensis) Pada Batik. Dinamika Kerajinan Dan Batik, 34(1), 11-18. Chasanah, A. M. (2017). Batik Ecoprint, yang Sederhana Jadi Barang Mahal. Retrieved February 23, 2018, from Goodman, S., Michele Garcia, & William Ingram. (2013). The Plant Mordant Project Natural Dyes 100% from Plants Using Symplocos as a Mordant on Protein and Cellulose Fibers. Retrieved from Hadi, D. S., & Pamungkas, D. (2012). Penguat Warna Kain Alami dari Serbuk Daun Loba. In Seri 3 Iptek Kehutanan (pp. 35-36). Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Haffida, A. A., & Fahmi Dinar Rahadhian. (2017). Ekstrasi Zat Tanin Dari Bahan Alami Dengan Metode Steam Extraction. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Handayani, P. A., & Maulana, I. (2013). Pewarna Alami Batik dari Kulit Soga Tingi (Ceriops tagal) dengan Metode Ekstraksi. Jurnal Bahan Alam Terbarukan Vol. 2, No.2, 1-6. Kurnia, I. (2019). Oak Galls Tannin. Jakarta: Bikinkain.id. Kurniasari, I. D., & Maharani, D. (2015). Pembuatan Komposit Kitosan Alumina sebagai Agen Fiksasi Zat Warna Rodamin B Pada Kain Katun. Journal of Chemistry, 4(1), 75-80. Lestari, D. W., Isnaini, Salma, I. R., & Satria, Y. (2018). Bentonit sebagai Zat Mordan dalam Pewarnaan Alami pada Batik Menggunakan Kayu Secang (Caesalpinia Sappan Linn.). Dinamika Kerajinan Dan Batik, 35(2), 95-102. Lestari, R. (2017). Ecoprint, Teknik Pewarnaan Alami yang Unik. Retrieved February 23, 2018, from Marnoto, T., Haryono, G., Gustinah, D., & Putra, F. A. (2012). Ekstraksi Tannin sebagai Bahan Pewarna Alami dari Tanaman Putri Malu (Mimosa pudica) Menggunakan Pelarut Organik. Reaktor, 14(1), 39-45. Murwati, E. S. (2015). Teknik Pewarnaan Sutra dengan Zat Warna Alam dari Daun Puring. In Prosiding Seminar Nasional 4 UNS SME's Summit & Awards 2015: Sinergitas Pembangunan MKM dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) (p. p.9). Surakarta: UNS. Pressinawangi, N. (2014). Eksplorasi Teknik Ecoprint dengan Menggunakan Limbah Besi dan Pewarna Alam untuk Produk Fashion. Craft, 3(1). Priyo. (2016). Tanaman Loba Penguat Warna Alami yang Semakin Langka. Pujilestari, T., & Salma, I. R. (2017). Pengaruh Suhu Ekstraksi Warna Alam Kayu Secang (Caesalpinia Sappan Linn) Dan Gambir (Uncaria Gambir) Terhadap Kualitas Warna Batik. Dinamika Kerajinan Dan Batik, 34(1), 25-34. Pujilestari, T. (2017). Optimasi Pencelupan Kain Batik Katun Dengan Pewarna Alam Tingi (Ceriops Tagal) dan Indigofera Sp. Dinamika Kerajinan Dan Batik, 34(2), 53-62. 53-62 Pujilestari, T. (2015). Sumber Daya dan Pemanfaatan Zat Warna Alam untuk Keperluan Industri. Dinamika Kerajinan Dan Batik, 32(2), 93-106. Ristiani, S., & Isnaini. (2019). Eksplorasi Teknik Ecoprint Pada Media Kulit. Prosiding Seminar Nasional Batik dan Kerajinan 2019 (p. B5). Yogyakarta: Balai Besar Kerajinan dan Batik. Sarda, Asmalia, Azima, Permadi, & Dian. (2013, 4 4). Tanin. Retrieved from SlideShare: B.03 | 14
Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik 2020 Yogyakarta, 6 Oktober 2020 eISSN 2715-7814 Sukaya, Y., Eskak, E., dan Salma, I. R. (2018). Penambahan Nilai Guna Pada Kreasi Baru Produk Boneka Batik Kayu Krebet Bantul. Dinamika Kerajinan Dan Batik, 35(1), 15-24. Sulianthini, D. (2016). Ilmu Tekstil. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. Yoga, W. B. S., & Eskak, E. (2015). Ukiran Bali Dalam Kreasi Gitar Elektrik. Dinamika Kerajinan Dan Batik, 32(2), 117-126. B.03 | 15